( 56 ) 
celaine. J'ai constaté qu’il ne contenait plus que 3 à 4 millièmes de sulfate 
de soude, au lieu de 2 pour 100 que renferme, en général, le verre de com- 
position ordinaire. On devait s'attendre à ce résultat. 
» M. Baille a bien voulu, à ma prière, examiner sous le rapport de la 
réfraction, le verre dans la composition duquel entrent 350 parties de silice 
pure. Ce verre est très-beau, quoique possédant une légère opalescence. Il 
donne un spectre très-net et les raies sont bien visibles; mais, à défaut du 
soleil, on n’a pu déterminer que les indices de réfraction de trois raies : 
l’une rouge, fournie par une étincelle électrique traversant un tube d’hy- 
drogène et coincidant presque avec la raie C de Frauenhofer; la seconde 
jaune, donnée par la flamme de l'alcool salé et correspondant à la raie D; 
la troisième verte, fournie par l'étincelle électrique à travers le tube d’hy- 
drogène et coïncidant avec F. M. Baille a obtenu ainsi les nombres sui- 
vants : 
Raie rouge... .....--1.01000 Indice moyen........... 1,520571 
Raie jaune. ............ 1,517543 Coefficient de dispersion... 0,00166 
Rud vakle? 3,5. ti: 1,523599 
» Ce verre est donc un crown d’un faible pouvoir réfringent, et par suite 
tres-convenable pour les lentilles de microscope. 
» Le verre ordinaire de Saint-Gobain donne les nombres : 
Raie rouge. ........... 1,524815 Indice moyen........... 1,530588 
Raie jaune... .......... 1,527430 Coefficient de dispersion...  0,00169 
Raie verte... .......,... 1,533746 
» Les deux verres ont donc à peu près la même dispersion; mais le verre 
chargé de silice est moins réfringent que le crown ordinaire de Saint- 
Gobain. 
» Les expériences sur le recuit du verre très-siliceux ont été faites un 
grand nombre de fois, et toujours on a obtenu des matières remarquables 
par la facilité avec laquelle elles se dévitrifient, d’où résulte pour le fabri- 
cant l'impossibilité d'augmenter la proportion de sable consacrée par une 
longue expérience dans la composition du verre à base de soude ou de 
chaux. S'il la dépassait, ne fût-ce que de quelques centièmes seulement, il 
courrait le risque de voir son verre devenir galeux ou tout au moins opalin 
pendant le travail qu’il lui fait subir. 
» Si au contraire il mettait moins de sable dans sa composition, il obtien- 
drait, comme on le sait, un verre ayant moins de tendance à se dévitrifier, 
et plus fusible, moins dur et plus altérable. 
